ALUM1NITE 
243 
ALUMINITE 
( WEBSTÉRITE ') 
A1 2 (0H)‘S0‘+7H 2 0 
Orthorhombique ou xnonoclinique ? 
Faciès. L’aluminite se présente soit sous forme de petits sphéro- 
ïdes, soit sous celle de masses terreuses, concrétionnées, réni- 
formes, happant à la langue. 
Dureté. 1 à 2. Apre au toucher. 
Densité. 1,66. 
Coloration et éclat. Blanche. Opaque. Transparente seulement en 
lames minces. Aspect terreux. 
Propriétés optiques. J’ai montré par l’examen microscopique que les 
petites aiguilles constituant l’aluminite d’Épernay ont une extinction 
longitudinale ; la bissectrice est positive et perpendiculaire à l’une des 
faces de la zone d’allongement, parallèlement à laquelle se trouve le 
plan des axes optiques. Ces propriétés s'appliquent aussi bien à un 
minéral monoclinique allongé suivant son axe de symétrie, qu’à une 
substance orthorhombique. Quant aux sphéroïdes d Auteuil, leurs 
fibres sont trop enlacées pour qu il soit possible d en tirer des conclu- 
sions décisives au sujet du système cristallin du minéral, mais leur 
signe d’allongement est aussi négatif. 
n g = 1.48 ; n e — np = 0.01 environ. 
Composition chimique. La composition correspondant à la formule 
A.1 2 (0H) 4 S0 4 +7 1I 2 0 ou AP0 3 ,S0 3 +9fP0 est donnée en a. 
Analyses de l’aluminite b / d’Auteuil par Dumas, in Brongniart 
{Ann. sc. nat., XIII. 225. 1828). 
c) de Lunel-Viel par Dufrénoy (Mme/-., II. 490. 1856). 
d) du Mont Bernon près Épernay, par Lassaigne (A. C. P. XXIV. 
1823 ), déduction faite de 0,3 °/„ 
de gypse. 
a 
b 
C 
d 
SO :i 
23,3 
23,0 
23,45 
20,06 
Al 2 O 3 
29,0 
30,0 
29,72 
39,70 
IDO 
47,1 
47,0 
46,80 
39,94 
100,0 
100,0 
99,97 
99,70 
1. Le nom d'aluminite (Haberle, 1807) a la priorité sur celui de webstérite 
{Brongniart, 1822), plus souvent employé en France. 
